— 70 — 



la miscibilità è limitatissima, tanto che i cristalli misti più ricchi in allu- 

 minio non contengono che 2% in peso di questo metallo, secondo C. T. Hey- 

 cock e F. H. Neville ( 1 ). Viceversa, oro e rame, con notevole differenza delle 

 dimensioni del cubo elementare (*), dànno cristalli misti in tutte le propor- 

 zioni : argento e rame, invece, con la stessa differenza, sono miscibili molto 

 limitatamente. 



Ho, perciò, cercato di stabilire in modo positivo se i fluoborati alca- 

 lini sono o no in grado di dare cristalli misti con i corrispondenti perclo- 

 rati e permanganati. Per le mie esperienze, io ho scelto il fluoborato ed il 

 permanganato di potassio. Data l'intensa colorazione di quest'ultimo com- 

 posto, era prevedibile a priori che sarebbe riuscito facile l'accertare una 

 miscibilità anche molto tenue del fluoborato di potassio col permanganato 

 dello stesso metallo. 



Pesi uguali (un grammo) dei due sali furono disciolti a caldo in acqua, in una 

 capsula di platino. Col raffreddarsi della soluzione si ebbe un primo deposito cristallino : 

 nei giorni successivi se ne separarono degli altri, che furono tenuti distinti. Ciascun de- 

 posito fu sempre accuratamente e ripetutamente asciugato fra carta bibula, in modo da 

 liberare i cristallini per quanto era possibile dalle acque madri, ricche in permanganato. 



11 primo deposito separato, abbastanza abbondante, era costituito da 

 minuti cristallini, i quali, in massa, presentavano un colore porpora chiaro. 

 Esaminati al microscopio, risultarono, per trasparenza, di un colore violaceo 

 assai chiaro, come quello delle soluzioni molto diluite di permanganato po- 

 tassico. Erano tutti perfettamente omogenei, ed il colore appariva diluto. 

 Non tutti i cristalli avevano la stessa intensità di colore: ia alcuni la co- 

 lorazione era debolissima. Secondo Brugnatelli ( 3 ), i cristalli di fluoborato 

 potassico, ottenuti per evaporazione delle soluzioni pure, sono allungati se- 

 condo l'asse a, mentre quelli che si formano nelle reazioni microchimiche 

 sono estesi nel senso di b. I cristallini contenenti permanganato potassico 

 sono, invece, presso a poco ugualmente estesi nelle direzioni c e b : sovente 

 sono un po' allungati secondo c. Ho riscontrato in essi le forme ( 

 e <ijl02j dominanti e <? )001 J sempre esile: l'habitus dei cristalli più allun- 

 gati nella direzione dell'asse verticale corrisponde a quello della tig. 527 del 

 voi. II della Ghemische KrystaUographie di P. Groth, che rappresenta uno 

 dei tipi comuni nel perclorato di potassio. 



Aleni. e poche misure prese nei cristalli di fluoborato potassico contenenti perman- 

 ganato, si accordano con i valori calcolati da Brugnatelli per il composto puro. Così, 

 per (102): (102, io ho trovato 78° 1 1' e 78° 14' (78° 10' cale). La zona [001 ] sembra essere 

 piuttosto disturbata: in uno stesso cristallo io ho misurato (1 10): ( 110) = 76° 51' e 

 <I10):(II0) = 76° 10': il valore teorico è 76° 36', secondo Brugnatelli. 



(!) Pi-oc. Roy. Society, serie A, 1914, XC, 560. 



( 2 ) Il lato del cubo elementare con quattro atomi misura 3,61 A. nel rame, 4,07 nel- 

 l'oro ; nell'argento, si ha praticamente lo" stesso valore che nell'oro (4,06 A.). 

 {■') Rend. Accad. Linci, 1894 (5), III, (I), 339. 



